Réseau métallo-organique
Les réseaux métallo-organiques (RMO) - en anglais : , MOF) - sont des solides poreux hybrides cristallins constitués d'ions métalliques ou de clusters coordonnés à des ligands organiques pour former des structures en une, deux ou trois dimensions. Les MOF présentent notamment une surface spécifique très élevée du fait de leur structure nanoporeuse.

Les MOF sont nommés selon leur lieu de découverte suivi d’un numéro d’incrémentation, par exemple MIL-101 pour Matériaux Institut Lavoisier , ou UiO-66.

Histoire 
Historiquement, les travaux initiaux sur les composés de coordination ont précédé et ouvert la voie aux chercheurs pour découvrir les MOF. Parmi ces composés, on peut citer les complexes de type Werner ou la famille des clathrates de Hofmann découverts à la fin du , les bleus de Prusse découverts au , mais dont la première structure n'a été déterminée qu'en 1970. Vers la fin des années 1980, l'intérêt suscité par les complexes de coordination a été croissant après les travaux de Hoskins et Robson démontrant la possibilité de concevoir des polymères de coordination à charpentes ouvertes, à partir de nœuds inorganiques reliés par des molécules complexantes, pour des propriétés d'échanges d'ions, en catalyse ou en tant que tamis moléculaire. D'autres chercheurs ont par la suite développé cette approche au cours des années 1990. Ce ne fut qu'en 1999 qu'un nouveau solide a suscité une attention considérable, avec une porosité de type zéolitique conservant l'intégrité de sa structure cristalline après le départ des molécules de solvants présentes dans les pores. D'autres MOF clés ont été ensuite découverts lors de la décennie suivante, notamment par les groupes de Ferey en France, de Kitagawa au Japon, de Zaworotko ou de Yaghi aux États-Unis. On peut distinguer plusieurs familles de MOF selon les ligands organiques et les complexes métalliques mis en jeu, les types de porosité et/ou la flexibilité de leur structure. Différents acronymes ont été utilisés pour identifier les MOF, ils représentent le plus souvent l'endroit où le composé a été découvert ou le symbole de sa topologie.

Structure 
Les MOF sont constitués de deux éléments principaux: un cluster métallique inorganique (appelé unité de construction secondaire ou SBU) et une molécule organique (ligand). Ces ligands organiques sont couramment utilisés utilisés sont généralement mono-, di-, tri- ou tétravalents. La structure et les propriétés du MOF dépendent du choix du métal et du ligand. Les préférences de coordination du métal déterminent la taille et la forme des pores, en régulant le nombre de ligands pouvant se lier au métal et leur orientation.

En raison de leur grande variété chimique et structurelle, plusieurs catégories de MOF peuvent être identifiées en fonction de leurs éléments constitutifs (organiques et inorganiques), de leurs propriétés résultantes (telles que la conductivité, la photoactivité, l'hydrophobicité/-philicité, etc.), de leurs structures de charpentes (2D, 3D), de la forme et de la taille de leurs pores (cages ou canaux, interconnectés ou isolés, une ou plusieurs dimensions), ainsi que de la rigidité ou de la flexibilité de leur structure cristalline.

Synthèse et techniques de caractérisation 
La préparation de MOF est souvent réalisée en mélangeant des sels métalliques et des ligands organiques dans de l'eau et/ou des solvants organiques, avec ou sans l'ajout d'additifs tels que des bases, des acides, des promoteurs ou des inhibiteurs de réaction. Il existe deux principales méthodes de synthèse : en réacteur ou en flux. La méthode la plus courante est celle en réacteur, mais l'utilisation d'un flux continu est de plus en plus intéressante pour réduire les coûts de production et maximiser le rendement espace-temps. Il est important de noter que les solides ainsi produits nécessitent généralement des étapes de lavage ou de calcination pour éliminer les précurseurs qui n'ont pas réagi et qui peuvent être piégés à l'intérieur des pores.

Types de synthèses

Synthèse hydro/solvothermale 

La synthèse hydro/solvothermale est une méthode de synthèse qui nécessite d'être à une température supérieure au point d'ébullition du solvant dans un contenant hermétique, avec une pression autogène. Cette méthode permet une meilleure solubilisation des précurseurs, généralement le ligand, ainsi qu'une cristallisation du solide. En général, un réacteur hydro/solvothermal peut supporter des pressions élevées et une agitation mécanique est utilisée pour une bonne diffusion des réactifs. Cette méthode est largement utilisée pour la fabrication des MOF à l'échelle du laboratoire pour obtenir des solides mieux cristallisés. En revanche, en flux, il faut disposer de réactifs solubles dès la température ambiante et cristalliser le MOF dans des temps de réaction beaucoup plus courts qu'avec une approche classique.

Synthèse à pression ambiante 
La synthèse à pression ambiante est une méthode pratique et peu coûteuse qui utilise de la verrerie de laboratoire ou des réacteurs en verre avec agitation mécanique pour des échelles plus grandes. Les températures utilisées vont généralement de la température ambiante jusqu'à l'ébullition du mélange réactionnel. Cette méthode permet de réduire les risques liés à une surpression et les coûts énergétiques, ce qui en fait une méthode idéale pour la mise à l'échelle des MOF avant leur fabrication à grande échelle.

Autres voies de synthèses 
Il existe plusieurs autres méthodes pour la fabrication des MOF, notamment la voie thermomécanique, qui utilise l'énergie générée par la force de friction et la pression mécanique entre les précurseurs solides, nécessitant peu ou pas de solvant. Une autre méthode consiste en une synthèse hydro/solvothermale assistée par irradiation micro-onde, qui permet un chauffage uniforme et rapide du mélange réactionnel avec une perte d'énergie minimale. De plus, la fabrication en continu des MOF est également possible par atomisation. Les précurseurs en solution sont mis en contact, puis entraînés et séchés par un flux d'air ou de gaz inerte sous un chauffage rapide dont le débit est contrôlé.

Techniques de caractérisations

Caractérisation structurale 
La technique importante de caractérisation des solides cristallisés de type MOF est la diffraction des rayons X (DRX). Elle permet d'élucidation structurale par excellence, mais il peut arriver que les cristaux obtenus soient de taille insuffisante pour une analyse en laboratoire ou avec les grands instruments, ce qui nécessite alors une étude par DRX sur poudre. Le diffractogramme RX résultant peut être vu comme l'empreinte digitale du matériau. La DRX sur poudre peut également être utilisée pour renseigner sur la pureté des échantillons et pour évaluer le comportement et la stabilité du MOF en fonction des contraintes étudiées.

Mesures d’adsorption 
L'isotherme d'adsorption est une mesure courante pour étudier la porosité des matériaux et obtenir des informations sur leur surface spécifique, leur volume poreux et la distribution de taille des pores. Cette mesure est réalisée en mesurant l'adsorption d'un gaz inerte tel que l'azote ou l'argon. Elle permet également de comparer la surface spécifique ou le volume poreux de différents MOF. En général, les isothermes obtenues pour les MOF sont de type I selon la classification de l'IUPAC, ce qui correspond aux solides microporeux avec des pores de moins de 2 nm. Pour les MOF ayant des mésopores (pores de plus de 2 nm), les isothermes peuvent être hybrides avec plusieurs points d'inflexion, car ils peuvent présenter à la fois des pores microporeux et mésoporeux. Dans certains cas, la porosimétrie par intrusion de mercure peut être utile pour les MOF flexibles ou mésoporeux. D'autres types d'isothermes peuvent être collectés pour déterminer les propriétés d'adsorption de matériaux vis-à-vis d'un gaz ou d'une vapeur spécifique, tels que le H2, CO2, CH4, H2O, etc.

Analyse thermogravimétrique 
L'analyse thermogravimétrique (ATG) consiste à mesurer les pertes de masse d'un matériau chauffé sous un flux d'O2 ou de N2 par paliers de température jusqu'à sa décomposition. Cette méthode permet d'obtenir des courbes de pertes massiques en fonction de la température, souvent avec plusieurs paliers, qui renseignent sur la composition et l'évolution du matériau.

En général, on observe d'abord des pertes de masse liées au départ des molécules de solvants présentes dans les pores du matériau, suivies par celles des molécules plus fortement liées, comme les ligands terminaux ou les groupements attachés aux centres métalliques ou aux molécules organiques qui n'ont pas réagi.

La dernière étape correspond à la décomposition du solide, qui entraîne une perte de masse importante due au départ des ligands constitutifs de la charpente. À haute température (> 500 °C), on obtient un résidu oxyde (ou phosphate, si présent dans la charpente du MOF).

Si un flux d'oxygène est utilisé pendant l'analyse, il est possible d'établir (ou d'approximer dans le cas d'un MOF de structure inconnue) une formule chimique du solide en analysant la quantité d'oxygène consommée lors de la décomposition et la masse des résidus obtenus.

Autres méthodes de caractérisation 
Il existe de nombreuses autres méthodes de caractérisation pouvant être utilisées, quelle que soit la nature du solide poreux cristallin. La résonance magnétique nucléaire (RMN liquide ou solide), ainsi que d'autres techniques de spectroscopie (Raman, ultraviolet-visible, fluorescence...), sont des méthodes à considérer en fonction de l'information recherchée. La microscopie électronique, qu'elle soit à balayage ou à transmission (MEB ou MET), permet quant à elle d'obtenir des informations sur la forme et la taille des cristaux obtenus. D'autres méthodes sont particulièrement utilisées pour les nanoparticules (taille < 100 nm), telles que la diffusion dynamique de la lumière (DLS), qui permet de déterminer la taille des particules, leur distribution de taille et d'évaluer la stabilité colloïdale des solutions grâce à la mesure des charges électriques présentes à la surface des particules (potentiel zêta). Toutes ces techniques se concentrent essentiellement sur la caractérisation à l'échelle micro- et macroscopique de la structure cristalline poreuse et/ou des particules de MOF. L'exploration et l'étude des MOF pour une application potentielle dépendront par ailleurs de techniques et de méthodes complémentaires adaptées aux propriétés en question.

Domaines d’applications 
Les MOF ont attiré un grand intérêt dans divers domaines tels que l'environnement, l'énergie et la santé, en raison de leur nature hybride, cristalline, leur grande diversité chimique et structurale ainsi que leur porosité contrôlée. Historiquement, les propriétés de stockage ou de séparation des gaz ( notamment, avec le  ou le formate d'aluminium ALF) ont été les premières à être étudiées, mais ces applications ont été élargies progressivement à la catalyse, la biomédecine, la détection et la capture des composés organiques volatils et le transfert de chaleur, entre autres.

Notes et références 

Metal–organic-framework
Matériau
Matériau bidimensionnel cristallin
Les réseaux métallo-organiques ( RMO ) - en anglais \ :, MOF ) - sont de les solides poreux hybrides cristallins constitués d' ions métalliques ou de clusters coordonnés à de les ligands organiques pour former de les structures en une , deux ou trois dimensions . Les MOF présentent notamment une surface spécifique très élevée de le fait de leur structure nanoporeuse . Les MOF sont nommés selon leur lieu de découverte suivi d’ un numéro d’ incrémentation , par exemple MIL-101 pour Matériaux Institut Lavoisier , ou UiO-66 . Histoire Historiquement , les travaux initiaux sur les composés de coordination ont précédé et ouvert la voie à les chercheurs pour découvrir les MOF . Parmi ces composés , on peut citer les complexes de type Werner ou la famille de les clathrates de Hofmann découverts à la fin de le , les bleus de Prusse découverts à le , mais dont la première structure n' a été déterminée qu' en Vers la fin de les années l' intérêt suscité par les complexes de coordination a été croissant après les travaux de Hoskins et Robson démontrant la possibilité de concevoir de les polymères de coordination à charpentes ouvertes , à partir de nœuds inorganiques reliés par de les molécules complexantes , pour de les propriétés d' échanges d' ions , en catalyse ou en tant que tamis moléculaire . D' autres chercheurs ont par la suite développé cette approche à le cours de les années Ce ne fut qu' enqu' un nouveau solide a suscité une attention considérable , avec une porosité de type zéolitique conservant l' intégrité de sa structure cristalline après le départ de les molécules de solvants présentes dans les pores . D' autres MOF clés ont été ensuite découverts lors de la décennie suivante , notamment par les groupes de Ferey en France , de Kitagawa à le Japon , de Zaworotko ou de Yaghi à les États-Unis . On peut distinguer plusieurs familles de MOF selon les ligands organiques et les complexes métalliques mis en jeu , les types de porosité et / ou la flexibilité de leur structure . Différents acronymes ont été utilisés pour identifier les MOF , ils représentent le plus souvent l' endroit où le composé a été découvert ou le symbole de sa topologie . Structure Les MOF sont constitués de deux éléments principaux : un cluster métallique inorganique ( appelé unité de construction secondaire ou SBU ) et une molécule organique ( ligand ) . Ces ligands organiques sont couramment utilisés utilisés sont généralement mono- , di- , tri- ou tétravalents . La structure et les propriétés de le MOF dépendent de le choix de le métal et de le ligand . Les préférences de coordination de le métal déterminent la taille et la forme de les pores , en régulant le nombre de ligands pouvant se lier à le métal et leur orientation . En raison de leur grande variété chimique et structurelle , plusieurs catégories de MOF peuvent être identifiées en fonction de leurs éléments constitutifs ( organiques et inorganiques ) , de leurs propriétés résultantes ( telles que la conductivité , la photoactivité , l' hydrophobicité / -philicité , etc. ) , de leurs structures de charpentes , ) , de la forme et de la taille de leurs pores ( cages ou canaux , interconnectés ou isolés , une ou plusieurs dimensions ) , ainsi que de la rigidité ou de la flexibilité de leur structure cristalline . Synthèse et techniques de caractérisation La préparation de MOF est souvent réalisée en mélangeant de les sels métalliques et de les ligands organiques dans de l' eau et / ou de les solvants organiques , avec ou sans l' ajout d' additifs tels que de les bases , de les acides , de les promoteurs ou de les inhibiteurs de réaction . Il existe deux principales méthodes de synthèse \ : en réacteur ou en flux . La méthode la plus courante est celle en réacteur , mais l' utilisation d' un flux continu est de plus en plus intéressante pour réduire les coûts de production et maximiser le rendement espace-temps . Il est important de noter que les solides ainsi produits nécessitent généralement de les étapes de lavage ou de calcination pour éliminer les précurseurs qui n' ont pas réagi et qui peuvent être piégés à l' intérieur de les pores . Types de synthèses Synthèse hydro / solvothermale La synthèse hydro / solvothermale est une méthode de synthèse qui nécessite d' être à une température supérieure à le point d' ébullition de le solvant dans un contenant hermétique , avec une pression autogène . Cette méthode permet une meilleure solubilisation de les précurseurs , généralement le ligand , ainsi qu' une cristallisation de le solide . En général , un réacteur hydro / solvothermal peut supporter de les pressions élevées et une agitation mécanique est utilisée pour une bonne diffusion de les réactifs . Cette méthode est largement utilisée pour la fabrication de les MOF à l' échelle de le laboratoire pour obtenir de les solides mieux cristallisés . En revanche , en flux , il faut disposer de réactifs solubles dès la température ambiante et cristalliser le MOF dans de les temps de réaction beaucoup plus courts qu' avec une approche classique . Synthèse à pression ambiante La synthèse à pression ambiante est une méthode pratique et peu coûteuse qui utilise de la verrerie de laboratoire ou de les réacteurs en verre avec agitation mécanique pour de les échelles plus grandes . Les températures utilisées vont généralement de la température ambiante jusqu' à l' ébullition de le mélange réactionnel . Cette méthode permet de réduire les risques liés à une surpression et les coûts énergétiques , ce qui en fait une méthode idéale pour la mise à l' échelle de les MOF avant leur fabrication à grande échelle . Autres voies de synthèses Il existe plusieurs autres méthodes pour la fabrication de les MOF , notamment la voie thermomécanique , qui utilise l' énergie générée par la force de friction et la pression mécanique entre les précurseurs solides , nécessitant peu ou pas de solvant . Une autre méthode consiste en une synthèse hydro / solvothermale assistée par irradiation micro-onde , qui permet un chauffage uniforme et rapide de le mélange réactionnel avec une perte d' énergie minimale . De plus , la fabrication en continu de les MOF est également possible par atomisation . Les précurseurs en solution sont mis en contact , puis entraînés et séchés par un flux d' air ou de gaz inerte sous un chauffage rapide dont le débit est contrôlé . Techniques de caractérisations Caractérisation structurale La technique importante de caractérisation de les solides cristallisés de type MOF est la diffraction de les rayons X ( DRX ) . Elle permet d' élucidation structurale par excellence , mais il peut arriver que les cristaux obtenus soient de taille insuffisante pour une analyse en laboratoire ou avec les grands instruments , ce qui nécessite alors une étude par DRX sur poudre . Le diffractogramme RX résultant peut être vu comme l' empreinte digitale de le matériau . La DRX sur poudre peut également être utilisée pour renseigner sur la pureté de les échantillons et pour évaluer le comportement et la stabilité de le MOF en fonction de les contraintes étudiées . Mesures d’ adsorption L' isotherme d' adsorption est une mesure courante pour étudier la porosité de les matériaux et obtenir de les informations sur leur surface spécifique , leur volume poreux et la distribution de taille de les pores . Cette mesure est réalisée en mesurant l' adsorption d' un gaz inerte tel que l' azote ou l' argon . Elle permet également de comparer la surface spécifique ou le volume poreux de différents MOF . En général , les isothermes obtenues pour les MOF sont de type I selon la classification de l' IUPAC , ce qui correspond à les solides microporeux avec de les pores de moins denm . Pour les MOF ayant de les mésopores ( pores de plus denm ) , les isothermes peuvent être hybrides avec plusieurs points d' inflexion , car ils peuvent présenter à la fois de les pores microporeux et mésoporeux . Dans certains cas , la porosimétrie par intrusion de mercure peut être utile pour les MOF flexibles ou mésoporeux . D' autres types d' isothermes peuvent être collectés pour déterminer les propriétés d' adsorption de matériaux vis-à-vis d' un gaz ou d' une vapeur spécifique , tels que le H2 , CO2 , CH4 , H2O , etc. Analyse thermogravimétrique L' analyse thermogravimétrique ( ATG ) consiste à mesurer les pertes de masse d' un matériau chauffé sous un flux d' O2 ou de N2 par paliers de température jusqu' à sa décomposition . Cette méthode permet d' obtenir de les courbes de pertes massiques en fonction de la température , souvent avec plusieurs paliers , qui renseignent sur la composition et l' évolution de le matériau . En général , on observe d' abord de les pertes de masse liées à le départ de les molécules de solvants présentes dans les pores de le matériau , suivies par celles de les molécules plus fortement liées , comme les ligands terminaux ou les groupements attachés à les centres métalliques ou à les molécules organiques qui n' ont pas réagi . La dernière étape correspond à la décomposition de le solide , qui entraîne une perte de masse importante due à le départ de les ligands constitutifs de la charpente . À haute température ( > ° C ) , on obtient un résidu oxyde ( ou phosphate , si présent dans la charpente de le MOF ) . Si un flux d' oxygène est utilisé pendant l' analyse , il est possible d' établir ( ou d' approximer dans le cas d' un MOF de structure inconnue ) une formule chimique de le solide en analysant la quantité d' oxygène consommée lors de la décomposition et la masse de les résidus obtenus . Autres méthodes de caractérisation Il existe de nombreuses autres méthodes de caractérisation pouvant être utilisées , quelle que soit la nature de le solide poreux cristallin . La résonance magnétique nucléaire ( RMN liquide ou solide ) , ainsi que d' autres techniques de spectroscopie ( Raman , ultraviolet-visible , fluorescence ... ) , sont de les méthodes à considérer en fonction de l' information recherchée . La microscopie électronique , qu' elle soit à balayage ou à transmission ( MEB ou MET ) , permet quant à elle d' obtenir de les informations sur la forme et la taille de les cristaux obtenus . D' autres méthodes sont particulièrement utilisées pour les nanoparticules ( taille <nm ) , telles que la diffusion dynamique de la lumière ( DLS ) , qui permet de déterminer la taille de les particules , leur distribution de taille et d' évaluer la stabilité colloïdale de les solutions grâce à la mesure de les charges électriques présentes à la surface de les particules ( potentiel zêta ) . Toutes ces techniques se concentrent essentiellement sur la caractérisation à l' échelle micro- et macroscopique de la structure cristalline poreuse et / ou de les particules de MOF . L' exploration et l' étude de les MOF pour une application potentielle dépendront par ailleurs de techniques et de méthodes complémentaires adaptées à les propriétés en question . Domaines d’ applications Les MOF ont attiré un grand intérêt dans divers domaines tels que l' environnement , l' énergie et la santé , en raison de leur nature hybride , cristalline , leur grande diversité chimique et structurale ainsi que leur porosité contrôlée . Historiquement , les propriétés de stockage ou de séparation de les gaz ( notamment , avec le ou le formate d' aluminium ALF ) ont été les premières à être étudiées , mais ces applications ont été élargies progressivement à la catalyse , la biomédecine , la détection et la capture de les composés organiques volatils et le transfert de chaleur , entre autres . Notes et références Metal–organic-framework Matériau Matériau bidimensionnel cristallin